— BO — 
Perchè la dissociazione di coteste combinazioni, aumentando la concentrazione 
salina, diviene assolutamente nulla, qualunque sia la durata dell'immersione del 
piombo, nella soluzione. 
Soluzione di nitrato di potassio 1°/, . cme. 100 
Superficie di piombo immersa . . . cm. 33,04 
Piombo in soluzione nel liquido . . . 0 
Durata della h Piombo corroso 
È 4 s Piombo corroso 4 A 
immersione In im un'ora 
ore gm. gm. 
24 0,0040 0,00016 
48 0,0047 0,00009 
72 0,0039 0,00005 
144 0,0058 0,00004 
Difatti, la quantità totale di piombo corroso rimane identica, tenuto conto delle 
incertezze derivanti dalla più o meno completa pulitura della lamina, con la barba 
di penna. 
SOLUZIONI DI CLORURO DI SODIO ALL'ARIA. 
In queste esperienze abbiamo proceduto in tutto e per tutto secondo quanto è 
stato esposto or ora; i risultati delle esperienze sono raccolti nella seguente tabella: 
Volume della soluzione usata. . . . cme. 100 
Superficie di piombo immersa =. . . cm. 33,04 
RIOMbDORIISONUZION E SN 0 
Per cento del sale Durata della E Piombo corroso 
à : 7 7 ; Piombo eorroso à A 
in soluzione immersione In in un'ora 
gm. ore gm. gm. 
0,01 24 0,00643 0,000267 
0,05 24 0,00122 0,000050 
0,05 89 0,00204 0,000052 
0,10 24 0,00136 0,000056 
0,25 24 0,00136 0,000056 
Da cotesti risultati si rileva che la corrosione del piombo, in presenza di clo- 
ruro di sodio, si conserva proporzionale al tempo, almeno fino a 39 ore, ed identica 
per la stessa durata di immersione con soluzioni da 0,05 a 0,25%. 
Però, con soluzione 0,01°/ la corrosione aumenta considerevolmente, ed avviene 
anche qui quello che già abbiamo visto per il nitrato: che, cioè, il piombo corroso 
